CELEX: 32009L0122
Language: pl
Date: 2009-09-14 00:00:00
Title: Dyrektywa Komisji 2009/122/WE z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

15.9.2009   
            
            
               PL
            
            
               Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
            
            
               L 242/14
            
         
      DYREKTYWA KOMISJI 2009/122/WE
   z dnia 14 września 2009 r.
   zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych
   (Tekst mający znaczenie dla EOG)
   KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
   uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
   uwzględniając dyrektywę 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (1), w szczególności jej art. 5,
   a także mając na uwadze, co następuje:
   
               (1)
            
            
               Dyrektywa 2008/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (2) wymaga załączania etykiet ze wskazaniem składu włókien wyrobów włókienniczych oraz wykonywania analiz mających na celu kontrolę zgodności tych wyrobów ze wskazaniami podanymi na etykiecie.
            
         
               (2)
            
            
               Dyrektywa 96/73/WE określa jednolite metody analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych.
            
         
               (3)
            
            
               Na podstawie najnowszych wyników prac technicznej grupy roboczej dyrektywa 2008/121/WE została dostosowana do postępu technicznego poprzez dodanie włókien melaminy do wykazu włókien ustanowionego w załącznikach I i V do tej dyrektywy.
            
         
               (4)
            
            
               Konieczne jest zatem ustalenie jednolitych metod badawczych dla melaminy.
            
         
               (5)
            
            
               Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 96/73/WE.
            
         
               (6)
            
            
               Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dyrektyw dotyczących Nazw i Etykietowania Wyrobów Włókienniczych,
            
         PRZYJMUJE NINIEJESZĄ DYREKTYWĘ:
   Artykuł 1
   W załączniku II do dyrektywy 96/73/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.
   Artykuł 2
   Transpozycja
   1.   Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 15 września 2010 r. Niezwłocznie przekażą one Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.
   Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.
   2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
   Artykuł 3
   Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
   
   Artykuł 4
   Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.
   
      Sporządzono w Brukseli dnia 14 września 2009 r.
      
         
            W imieniu Komisji
         
         Günter VERHEUGEN
         
         
            Wiceprzewodniczący
         
      
   
   
      (1)  Dz.U. L 32 z 3.2.1997, s. 1.
   
      (2)  Dz.U. L 19 z 23.1.2009, s. 29.
   
      ZAŁĄCZNIK
      W rozdziale 2 załącznika II do dyrektywy 96/73/WE wprowadza się następujące zmiany:
      
                  a)
               
               
                  Metody szczególne – tabela podsumowująca otrzymuje brzmienie:
                  „TABELA PODSUMOWUJĄCA
                  
                              Metoda
                           
                           
                              Zakres zastosowania
                           
                           
                              Odczynnik
                           
                        
                              Składnik rozpuszczalny
                           
                           
                              Składnik nierozpuszczalny
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Acetat
                           
                           
                              Niektóre inne włókna
                           
                           
                              Aceton
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              Niektóre włókna białkowe
                           
                           
                              Niektóre inne włókna
                           
                           
                              Podchloryn
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              Wiskoza, włókna miedziowe lub niektóre rodzaje modali
                           
                           
                              Bawełna, elastoolefina lub melamina
                           
                           
                              Kwas mrówkowy i chlorek cynku
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              Poliamid lub nylon
                           
                           
                              Niektóre inne włókna
                           
                           
                              Kwas mrówkowy 80 % m/m
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              Acetat
                           
                           
                              Triacetat, elastoolefina lub melamina
                           
                           
                              Alkohol benzylowy
                           
                        
                              6.
                           
                           
                              Triacetat lub polilaktyd
                           
                           
                              Niektóre inne włókna
                           
                           
                              Dichlorometan
                           
                        
                              7.
                           
                           
                              Niektóre włókna celulozowe
                           
                           
                              Poliester, elastomultiester lub elastoolefina
                           
                           
                              Kwas siarkowy 75 % m/m
                           
                        
                              8.
                           
                           
                              Akryl, niektóre modakryle lub niektóre włókna chlorowe
                           
                           
                              Niektóre inne włókna
                           
                           
                              Dimetyloformamid
                           
                        
                              9.
                           
                           
                              Niektóre włókna chlorowe
                           
                           
                              Niektóre inne włókna
                           
                           
                              Dwusiarczek węgla/acetonu 55,5/44,5 v/v
                           
                        
                              10.
                           
                           
                              Acetat
                           
                           
                              Niektóre włókna chlorowe, elastoolefina lub melamina
                           
                           
                              Kwas octowy lodowaty
                           
                        
                              11.
                           
                           
                              Jedwab
                           
                           
                              Wełna, sierść, elastoolefina lub melamina
                           
                           
                              Kwas siarkowy 75 % m/m
                           
                        
                              12.
                           
                           
                              Juta
                           
                           
                              Niektóre włókna pochodzenia zwierzęcego
                           
                           
                              Oznaczanie zawartości azotu
                           
                        
                              13.
                           
                           
                              Polipropylen
                           
                           
                              Niektóre inne włókna
                           
                           
                              Ksylen
                           
                        
                              14.
                           
                           
                              Niektóre inne włókna
                           
                           
                              Włókna chlorowe (na bazie homopolimeru chlorku winylu), elastoolefina lub melamina
                           
                           
                              Stężony kwas siarkowy
                           
                        
                              15.
                           
                           
                              Włókna chlorowe, niektóre modakryle, niektóre elastany, acetaty, triacetaty
                           
                           
                              Niektóre inne włókna
                           
                           
                              Cykloheksanon
                           
                        
                              16.
                           
                           
                              Melamina
                           
                           
                              Bawełna lub aramid
                           
                           
                              Gorący kwas mrówkowy 90 % m/m”
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  w metodzie nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
                  
                              (i)
                           
                           
                              pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), lnem (7), konopiami (8), jutą (9), manilą (10), ostnicą (11), kokosem (12), żarnowcem (13), ramią (14), sizalem (15), włóknem miedziowym (21), modalem (22), włóknem białkowym (23), wiskozą (25), akrylem (26), poliamidem lub nylonem (30), poliestrem (35), elastomultiestrem (46), elastoolefiną (47) i melaminą (48).
                                       
                                    Metody tej nie stosuje się pod żadnym pozorem do włókna acetatowego odacetylowanego na powierzchni.”;
                           
                        
                              (ii)
                           
                           
                              pkt 5 otrzymuje brzmienie:
                              „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                              Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem melaminy, dla której wartość »d« wynosi 1,01.”;
                           
                        
            
                  c)
               
               
                  w metodzie nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
                  
                              (i)
                           
                           
                              ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          bawełną (5), włóknem miedziowym (21), wiskozą (25), akrylem (26), włóknem chlorowym (27), poliamidem lub nylonem (30), poliestrem (35), polipropylenem (37), elastanem (43), włóknem szklanym (44), elastomultiestrem (46), elastoolefiną (47) i melaminą (48).
                                       
                                    Jeżeli występują różne włókna białkowe, w wyniku zastosowania tej metody można określić ich całkowitą ilość, ale nie można określić zawartości procentowej każdego z tych włókien oddzielnie.”;
                           
                        
                              (ii)
                           
                           
                              pkt 5 otrzymuje brzmienie:
                              „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                              Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Współczynnik korekcyjny »d« wynosi 1,00. Dla bawełny, wiskozy, modalu i melaminy jego wartość wynosi 1,01, a dla niebielonej bawełny 1,03.”;
                           
                        
            
                  d)
               
               
                  w metodzie nr 3 wprowadza się następujące zmiany:
                  
                              (i)
                           
                           
                              pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          bawełną (5), elastoolefiną (47) i melaminą (48).
                                       
                                    Jeżeli stwierdzono obecność modalu, należy przeprowadzić próbę wstępną w celu sprawdzenia, czy włókno rozpuszcza się w odczynniku.
                              Metody tej nie stosuje się do mieszanek, w których bawełna uległa nadmiernej degradacji chemicznej, ani gdy wiskoza lub włókno miedziowe nie są całkowicie rozpuszczalne ze względu na obecność niektórych barwników lub apretur, których nie można całkowicie wyeliminować.”;
                           
                        
                              (ii)
                           
                           
                              pkt 5 otrzymuje brzmienie:
                              „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                              Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Za wartość »d« przyjmuje się 1,02 w przypadku bawełny, 1,01 w przypadku melaminy, a 1,00 w przypadku elastoolefiny.”;
                           
                        
            
                  e)
               
               
                  w metodzie nr 4 wprowadza się następujące zmiany:
                  
                              (i)
                           
                           
                              pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), bawełną (5), włóknem miedziowym (21), modalem (22), wiskozą (25), akrylem (26), włóknem chlorowym (27), poliestrem (35), polipropylenem (37), włóknem szklanym (44), elastomultiestrem (46), elastoolefiną (47) i melaminą (48).
                                       
                                    Tak jak podano powyżej, metoda ta stosowana jest do mieszanek zawierających wełnę, lecz w przypadku gdy zawartość tej ostatniej przekracza 25 %, należy stosować metodę nr 2 (rozpuszczenie wełny w zasadowym roztworze podchlorynu sodu).”;
                           
                        
                              (ii)
                           
                           
                              pkt 5 otrzymuje brzmienie:
                              „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                              Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem melaminy, dla której wartość »d« wynosi 1,01.”
                           
                        
            
                  f)
               
               
                  w metodzie nr 5 wprowadza się następujące zmiany:
                  
                              (i)
                           
                           
                              pkt 1 otrzymuje brzmienie:
                              „1.   ZAKRES STOSOWANIA
                              Niniejszą metodę stosuje się, po wyeliminowaniu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          acetatu (19)
                                          z
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          triacetatem (24), elastoolefiną (47) i melaminą (48).”;
                                       
                                    
                        
                              (ii)
                           
                           
                              pkt 5 otrzymuje brzmienie:
                              „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                              Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem melaminy, dla której wartość »d« wynosi 1,01.”;
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  w metodzie nr 6 wprowadza się następujące zmiany:
                  
                              (i)
                           
                           
                              pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), włóknem miedziowym (21), modalem (22), wiskozą (25), akrylem (26), poliamidem lub nylonem (30), poliestrem (35), włóknem szklanym (44) elastomultiestrem (46), elastoolefiną (47) i melaminą (48).
                                       
                                    
                                 Uwaga: Triacetaty, które uległy częściowej hydrolizie podczas obróbki końcowej, przestają być całkowicie rozpuszczalne. W tym przypadku metody tej nie stosuje się.”;
                           
                        
                              (ii)
                           
                           
                              pkt 5 otrzymuje brzmienie:
                              „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                              Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem poliestru, elastomultiestru, elastoolefiny i melaminy, dla których wartość »d« wynosi 1,01.”;
                           
                        
            
                  h)
               
               
                  w metodzie nr 8 wprowadza się następujące zmiany:
                  
                              (i)
                           
                           
                              pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), włóknem miedziowym (21), modalem (22), wiskozą (25), poliamidem lub nylonem (30), poliestrem (35), elastomultiestrem (46), elastoolefiną (47) i melaminą (48).
                                       
                                    Stosuje się ją również do akryli oraz niektórych modakryli wybarwionych barwnikami metalokompleksowymi niewymagającymi chromowania po barwieniu.”;
                           
                        
                              (ii)
                           
                           
                              pkt 5 otrzymuje brzmienie:
                              „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                              Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem wełny, bawełny, włókna miedziowego, modalu, poliestru, elastomultiestru i melaminy, dla których wartość »d« wynosi 1,01.”;
                           
                        
            
                  i)
               
               
                  w metodzie nr 9 wprowadza się następujące zmiany:
                  
                              (i)
                           
                           
                              pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), włóknem miedziowym (21), modalem (22), wiskozą (25), akrylem (26), poliamidem lub nylonem (30), poliestrem (35), włóknem szklanym (44), elastomultiestrem (46) i melaminą (48).
                                       
                                    Jeżeli zawartość wełny lub jedwabiu w mieszance przekracza 25 %, należy zastosować metodę nr 2.
                              Jeżeli zawartość w mieszance poliamidu lub nylonu przekracza 25 %, stosuje się metodę nr 4.”;
                           
                        
                              (ii)
                           
                           
                              pkt 5 otrzymuje brzmienie:
                              „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                              Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem melaminy, dla której wartość »d« wynosi 1,01.”;
                           
                        
            
                  j)
               
               
                  pkt 1.2 metody nr 10 otrzymuje brzmienie:
                  
                              „2.
                           
                           
                              niektórymi włóknami chlorowymi (27), tj. polichlorkiem winylu, nawet nachlorowanym, elastoolefiną (47) i melaminą (48).”;
                           
                        
            
                  k)
               
               
                  w metodzie nr 11 wprowadza się następujące zmiany:
                  
                              (i)
                           
                           
                              pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), elastoolefiną (47) i melaminą (48).”;
                                       
                                    
                        
                              (ii)
                           
                           
                              pkt 5 otrzymuje brzmienie:
                              „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                              Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Za wartość »d« przyjmuje się 0,985 w przypadku wełny, 1,00 w przypadku elastoolefiny, a 1,01 w przypadku melaminy.”;
                           
                        
            
                  l)
               
               
                  w metodzie nr 13 wprowadza się następujące zmiany:
                  
                              (i)
                           
                           
                              pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), acetatem (19), włóknem miedziowym (21), modalem (22), triacetatem (24), wiskozą (25), akrylem (26), poliamidem lub nylonem (30), poliestrem (35), włóknem szklanym (44), elastomultiestrem (46) i melaminą (48).”;
                                       
                                    
                        
                              (ii)
                           
                           
                              pkt 5 otrzymuje brzmienie:
                              „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                              Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem melaminy, dla której wartość »d« wynosi 1,01.”;
                           
                        
            
                  m)
               
               
                  w metodzie nr 14 wprowadza się następujące zmiany:
                  
                              (i)
                           
                           
                              pkt 1 otrzymuje brzmienie:
                              „1.   ZAKRES STOSOWANIA
                              Niniejszą metodę stosuje się, po wyeliminowaniu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          bawełny (5), acetatu (19), włókna miedziowego (21), modalu (22), triacetatu (24), wiskozy (25), niektórych akryli (26), niektórych modakryli (29), poliamidu lub nylonu (30), poliestru (35) i elastomultiestru (46)
                                          z
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          włóknami chlorowymi (27) na bazie homopolimeru chlorku winylu, nawet nachlorowanego, elastoolefiną (47) i melaminą (48).
                                          Modakryle są włóknami, które w wyniku zanurzenia w stężonym kwasie siarkowym (gęstość względna 1,84 przy 20 °C) dają klarowny roztwór.
                                          Metodę tę można stosować zamiast metod nr 8 i 9.”;
                                       
                                    
                        
                              (ii)
                           
                           
                              pkt 2 otrzymuje brzmienie:
                              „2.   ZASADA
                              Składnik inny niż włókno chlorowe, elastoolefina lub melamina (tj. włókna określone w ust. 1 pkt 1) eliminuje się ze znanej mieszanki w stanie suchym za pomocą stężonego kwasu siarkowego (o gęstości względnej 1,84 przy 20 °C). Pozostałości włókna chlorowego, elastoolefiny lub melaminy zbiera się, myje, suszy i waży; ich masa, po wprowadzeniu ewentualnej poprawki, wyrażona zostaje jako odsetek suchej masy mieszanki. Różnica stanowi zawartość procentową drugiego składnika.”;
                           
                        
                              (iii)
                           
                           
                              pkt 5 otrzymuje brzmienie:
                              „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                              Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem melaminy, dla której wartość »d« wynosi 1,01.”;
                           
                        
            
                  n)
               
               
                  w metodzie nr 15 wprowadza się następujące zmiany:
                  
                              (i)
                           
                           
                              pkt 1 otrzymuje brzmienie:
                              „1.   ZAKRES STOSOWANIA
                              Niniejszą metodę stosuje się, po wyeliminowaniu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          acetatu (19), triacetatu (24), włókna chlorowego (27), niektórych modakryli (29) niektórych elastanów (43)
                                          z
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), włóknem miedziowym (21), modalem (22), wiskozą (25), poliamidem lub nylonem (30), akrylem (26), włóknem szklanym (44) i melaminą (48).
                                       
                                    Jeżeli stwierdzono obecność modakrylu lub elastanu to, w celu stwierdzenia, czy włókno takie jest całkowicie rozpuszczalne w odczynniku należy przeprowadzić próbę wstępną.
                              Do analizy mieszanek zawierających włókna chlorowe stosować można również metodę nr 9 lub metodę nr 14.”;
                           
                        
                              (ii)
                           
                           
                              pkt 5 otrzymuje brzmienie:
                              „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                              Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem:
                              
                                          jedwabiu i melaminy, dla których wynosi
                                       
                                       
                                          1,01;
                                       
                                    
                                          akrylu, dla którego wynosi
                                       
                                       
                                          0,98.”;
                                       
                                    
                        
            
                  o)
               
               
                  po metodzie nr 15 wprowadza się metodę nr 16:
                  „METODA NR 16
                  
                  
                     MELAMINA I NIEKTÓRE INNE WŁÓKNA
                  
                  
                     (Metoda z zastosowaniem gorącego kwasu mrówkowego)
                  
                  1.   ZAKRES STOSOWANIA
                  Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:
                  
                              1.
                           
                           
                              melaminy (48)
                              z
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              bawełną (5) i aramidem (31).
                           
                        2.   ZASADA
                  Melaminę znajdującą się w znanej suchej masie mieszanki rozpuszcza się za pomocą gorącego kwasu mrówkowego (90 % m/m).
                  Pozostałości zbiera się, myje, suszy i waży; ich masa, po wprowadzeniu ewentualnej poprawki, wyrażona zostaje jako odsetek suchej masy mieszanki. Różnica stanowi zawartość procentową drugiego składnika.
                  
                     Uwaga: Należy dokładnie stosować zalecany zakres temperatur, ponieważ rozpuszczalność melaminy zależy w dużym stopniu od temperatury.
                  3.   APARATURA I ODCZYNNIKI (inne niż te określone we wskazówkach ogólnych)
                  3.1.   Aparatura
                  
                  
                              i)
                           
                           
                              Kolba stożkowa o pojemności co najmniej 200 ml, zaopatrzona w korek ze szlifem.
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              Łaźnia wodna z wytrząsarką lub inne urządzenie wytrząsające pozwalające na utrzymanie kolby w temperaturze 90 °C ± 2 °C.
                           
                        3.2.   Odczynniki
                  
                  
                              i)
                           
                           
                              90 % m/m kwas mrówkowy, o gęstości względnej 1,204 g/ml w temperaturze 20 °C. Rozcieńczyć 890 ml kwasu mrówkowego o stężeniu 98 do 100 % m/m (o gęstości względnej 1,220 g/ml w temperaturze 20 °C) wodą do objętości 1 litra.
                              Gorący kwas mrówkowy jest bardzo żrący, w związku z tym przy obchodzeniu się z nim należy zachować ostrożność.
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              Rozcieńczony roztwór amoniaku: rozcieńczyć 80 ml stężonego roztworu amoniaku (o gęstości względnej 0,880 w temperaturze 20 °C) wodą do objętości 1 litra.
                           
                        4.   PROCEDURA BADAWCZA
                  Należy stosować procedurę określoną we wskazówkach ogólnych, postępując w następujący sposób:
                  Do próbki znajdującej się w kolbie stożkowej o pojemności co najmniej 200 ml, zaopatrzonej w korek ze szlifem, dodać 100 ml kwasu mrówkowego na gram próbki. Kolbę zatkać i wstrząsnąć w celu namoczenia próbki. Przez godzinę wytrząsać energicznie w temperaturze 90 °C ± 2 °C używając łaźni wodnej z wytrząsarką. Schłodzić kolbę do temperatury pokojowej. Przez wytarowany tygiel filtracyjny odcedzić ciecz znad osadu. Do kolby zawierającej pozostałości dodać 50 ml kwasu mrówkowego, wymieszać ręcznie i przefiltrować zawartość kolby przez tygiel filtracyjny. Przenieść pozostałości włókien do tygla, zmywając je niewielką ilością kwasu mrówkowego. W celu dokładnego usunięcia cieczy zastosować metodę odsysania. Zmyć osad kwasem mrówkowym, gorącą wodą, rozcieńczonym amoniakiem i na końcu zimną wodą. Po każdym dodaniu cieczy odsączyć stosując metodę odsysania. Odsysania nie należy jednak stosować do czasu grawitacyjnego spłynięcia cieczy do przemywania. Na koniec należy osuszyć tygiel metodą odsysania, wysuszyć tygiel i pozostałości, ostudzić je i zważyć.
                  
                     Uwaga: Temperatura ma bardzo duży wpływ na rozpuszczalność melaminy i należy ją dokładnie kontrolować.
                  5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                  Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« dla bawełny i aramidu wynosi 1,02.
                  6.   DOKŁADNOŚĆ METODY
                  Dla jednorodnych mieszanek materiałów tekstylnych granice ufności wyników uzyskanych z zastosowaniem tej metody nie przekraczają ± 2 dla poziomu ufności 95 %.”.